﻿28 



H. Schleimer, Synthetische Studien. 



Die Eigenschaft der Mineralien, langsam oder schnell ans 

 dem kristallisierten in den flüssigen Zustand überzugehen, 

 äußert sich nun auch bei Mischungen von zwei oder drei Kom- 

 ponenten in zweifacher Weise : Einerseits konnten die Augit — 

 Magnetit- bezw. Augit — Olivin-reichen Schmelzen leichter und 

 schneller in den flüssigen Zustand übergeführt werden als 

 jene, die mehr Labradorit enthielten, anderseits zeigten sie 

 schon bei geringer Abkühlung unter den Flüssigkeitspunkt das 

 Bestreben, in den viskosen Zustand überzugehen, während bei 

 den labradoritreichen Schmelzen dieser Ubergang langsam vor 

 sich ging. 



Allzugroße innere Reibung vermag die Mineralausschei- 

 dung, da die Gruppierung der Moleküle in einem stark viskosen 

 Medium nicht mehr möglich ist, zu verhindern. 



Für Orthoklas und Albit liegt das Gebiet des größten 

 Kristallisationsvermögens gerade bei einer Temperatur, bei der 

 die Flüssigkeitsteilchen infolge der Viskosität ihre Beweglich- 

 keit verloren haben, weshalb diese Silikate nur mehr glasig 

 erstarren können. Durch gewisse Zusätze kann aber die 

 Viskosität vermindert und die Auskristallisation ermöglicht 

 werden \ 



Das Kristallisationsvermögen und die Kristallisations- 

 geschwindigkeit werden also von der Viskosität stark beeinflußt. 



So kann auch die von Doelter konstatierte Tatsache, 

 daß Labrador in einer gemengten Schmelze schneller, Augit 

 aber langsamer wächst als in der eigenen, erklärt werden. 

 Die reine Labradorschmelze ist in der Nähe des Schmelz- 

 punktes ziemlich viskos, in einer gemengten Schmelze aber, 

 z. B. in einer Magnetit — Augit — Labradorit Schmelzlösung, 

 ist die Viskosität infolge des Fe-Gehaltes bei gleicher Tem- 

 peratur geringer, mithin die Kristallisationsgeschwindigkeit 

 und das Kristallisationsvermögen des Labradorits größer. 

 Umgekehrt ist die Viskosität einer Magnetit —Augit — Labra- 

 dorit-Schmelze , vorausgesetzt, daß die Labradoritmenge im 

 Verhältnis zu der des Magnetits nicht zu klein ist, größer 

 als die der reinen Augitschmelze, folglich die Kristallisations- 

 geschwindigkeit für Augit kleiner. 



^ C. Doelter, Physikalisch-chemische Mineralogie. 1905. p. 112 u. 110. 



